( 28 ) 
bon, j'ai obtenu un siliciure de fer cristallin, de densité 6,6, et contenant 
environ 15 pour 100 de silicium. Il n’est pas utile d'atteindre la température 
blanche; au-dessous de 1000°, ces silicinres se forment, mais lentement. La 
réaction à lieu pour d’autres métaux, et n’est probablement pas spéciale à 
la silice. Je reviendrai sur ces questions. Ce mode de production a quelque 
analogie avec la remarquable méthode par laquelle M. Fremy a obtenu les 
sulfures décomposables par l’eau : il y a, dans les deux cas, une double 
action chimique et union d’un des éléments du corps en mouvement à un 
élément du corps fixe, que celui-ci soit un oxyde ou un carbure (ou un 
mélange de charbon et de métal). » 
CHIMIE. — Sur la diffusion du carbone. Lettre de M. J. Viozre à M. Dumas. 
(Renvoi à l’examen de M. Boussingault.) 
« La Note de M. Colson Sur la diffusion des solides dans les solides, insérée 
au dernier numéro des Comptes rendus, p. 1074, m'engage à signaler un fait 
que J'ai observé au cours de mes recherches sur la chaleur spécifique et la 
chaleur de fusion du palladium ( Comptesrendus, t. LXXXVII, p. 981; 1878). 
Ce fait, que j'ai négligé de publier, me proposant toujours de étudier 
plus à fond, mais que j'ai montré, dès 1878, à plusieurs personnes, et en- 
particulier à mon savant doyen de Grenoble, M. Lory, est la diffusion du 
carbone dans la porcelaine. 
2 . PRE a Pg à + . | | 
» J'avais été amené à disposer, pour la fusion du palladium, des creusets 
consistant en un creuset de porcelaine placé à l’intérieur d’un creuset de 
plombagine. Bien que la porcelaine se ramollisse complètement à la fusion 
du palladium (1 500°), soutenue par la plombagine, elle constitue encorè 
alors un très bon creuset. Or un tel creuset présente, après la chauffe, un 
aspect singulier : en dehors, la plombagine a brůlé et le fondant seul est 
resté, de sorte que le creuset de plombagine a l'aspect d’un creuset © 
terre; le creuset de porcelaine, au contraire, s’est imprégné de plombagint 
eta extérieurement l'apparence d’un creuset de charbon. La plombagine ? 
rs jusqu’à une certaine profondeur par une véritable diffusion, Ja 
pénétration étant d'autant plus profonde que l'expérience a été plus DE 
sae a aii SENS à une température inférieure à 12 
1vole quelques échantillons qui ont été chauffés vers 1000°- 
» Je dois ajouter que, depuis l'époque où j'ai, le premier, je cr ois, 
ob- 
A E E E: 
